SÉANCE DU 20 JANVIER 1902. l3g 



faite par M. Henri Gautier (') avec la chaux fondue, et les résultats avaient 

 été les mêmes. 



» Comme nous avions eu occasion, dans nos études de la chimie du four 

 électrique, de suivre beaucoup de réactions en présence de la chaux, nous 

 avons cherché à reconnaître comment se comportait cet oxyde à l'état de 

 fusion. Pour étudier ces réactions, on disposait un certain volume de 

 chaux pure dans la cavité du four, puis on fondait, au moyen de l'arc, la 

 partie supérieure de cet oxyde. On laissait ensuite refroidir le four et 

 c'était sur cette surface brillante de chaux fondue qu'était placé le mé- 

 lange de chaux et du corps à étudier. L'arc était rétabli ensuite suivant 

 un temps variable, mais la quantité de chaleur amenée par le courant 

 devait être insuffisante pour fondre la masse entière de chaux pure. On 

 évitait ainsi le mélange de la chaux du four avec l'oxyde pur mis en 

 réaction. 



» Action du carbone. — Lorsque l'on dispose un cylindre de graphite au 

 contact de la chaux en fusion, le carbone ne tarde pas à réduire cette 

 chauK, à s'entourer d'une couche de carbure de calcium en même temps 

 qu'il fournit de l'oxyde de carbone 



CaO -!-3C = CaC^ + C0. 



» Si la chaux fondue est en excès et si son action se prolonge, le carburé 

 est oxydé à son tour; il se produit une nouvelle quantité d'oxyde de car- 

 bone et des vapeurs de calcium 



CaC- H- aCaO = 3Ca + 2CO. 



» De telle sorte que, pendant que cette chaux liquide agit comme oxy- 

 dant, les réactions qu'elle produit maintiennent réductrices les vapeurs du 

 four en dégageant continuellement de l'oxyde de carbone et de la vapeur 

 de calcium. 



M Silicium. — Nous avons placé des fragments solides de silicium de la 

 grosseur d'une noisette dans un bain de chaux en fusion. En quelques 

 instants le silicium est oxydé et transforme en silice qui fournit un silicate 

 basique au contact de l'excès de chaux. Si l'expérience dure peu de temps, 

 les sphères de silicium que l'on retire de la chaux après refroidissement 

 possèdent une cassure rayonnée et oui un aspect cristallin très net. 



» Bore. — Le bore pur aggloméré en cylindres disparaît dans la chaux 



(') Henri Gautier, Sur les propriétés thermiques de la chaux préparée à diffé- 

 rentes températures {Comptes rendus, t. CXXVIII, p. 909 ; 1899). 



